Künstliche Darstellung von Mineralien. 



401 



zur Diagonale der Würfelfläche, dann zeigt sich feine Lamellirung parallel 

 der Würfelkante. Im convergenten Licht ist kein Axenbild zu beobachten. 

 Spec. Gew. = 4,512 von feinem, 4,559 von gröberem Pulver. Die Analyse 

 des Salzes ergab 80,62% Nb 2 5 , 14,71% Na 2 0, 3,92% Verlust, der als 

 Na 2 gedeutet wird. Das Salz Na 2 O.Nb 2 5 verlangt 18.79% Na 2 

 81,21% Nb 2 5 . 



Natriumsalze der Titansäure. Eine Mischung von 4,94 Titan- 

 säure, 2,97 g Soda, 5 g Fluornatrium schmilzt leicht im Gebläseofen. Die 

 Schmelze erstarrt zu weissen Nadeln. In Wasser sind sie unlöslich. Sie 

 erweisen sich als 2—3 mm lange, 0,2 mm dicke achtseitige, querabgestumpfte 

 glänzende und stark lichtbrechende Säulchen. Die gestreiften Flächen 

 gaben aber selten gute Signale beim Messen. Deutet man die Krystalle 

 als monoklin, gestreckt nach Axe b, so ergeben die Messungen an einer 

 Säule 100 : 101 == 140° 53', 10T : 001 = 131° 19', 00T : TOT = 127<> 28', 

 TOT : TOI == 101° 39', TOI : 001 = 130° 33' , 001 : 101 = 127° 53' , 101:100 

 = 140° 15', also ß = 87° 48', a : c = 1,2346. Ihre Doppelbrechung ist sehr 

 stark, die Auslöschung parallel. Die Queraxe erweist sich stets als Eichtung 

 grösster optischer Elasticität. Darnach müsste die Ebene der optischen 

 Axen senkrecht auf ooPoo (010) stehen, doch Hess sich davon nichts er- 

 kennen. Spec. Gew. feiner Nadeln = 3,5077, gröberen Pulvers = 3,4925. 

 Die Analyse ergab 80,17 TiO 2 , 19,42 Na 2 0; demnach war das Salz = Na 2 . 

 3Ti0 2 , welches 79,87 TiO 2 , 20,13 Na 2 erfordert, nicht aber = Na 2 . 

 2 TiO 2 , wie die Mischung erwarten liess. 



Durch Verschmelzung von 26,55 g pulverisirtem Rutil, 17,16 g 

 Natriumcarbonat und 10 g Fluornatrium entstanden strohgelbe Krystalle 

 vom spec. Gew. = 3,423. Beim Umschmelzen derselben bildeten sich tief- 

 grünlich-braune, grosse Strahlen, die schwarze Ausscheidungen enthielten 

 und bei abermaligem Umschmelzen ebenso aussehende Individuen von 

 15 — 20 mm Länge und 2 — 3 mm Breite und spec. Gew. — 3,352. Diese 

 mangelhaft ausgebildeten monoklinen Krystalle gaben beim Messen schwan- 

 kende Winkelwerthe. Im Durchschnitt war (001) : (101) = 134° 31'; (101) : 

 (100) = 144° 33'; (100) : (10T) = 138° 4'; (101) : (001) 122°— 126°; (001) : 

 (TOT) = 132» 55/. (xoi) : (10O) = 144° 12'; (T00) : (TOI) = 136° 47'; (TOI) : 

 (001) = 124° 24' und ß = 81° 54'; a : c = 1 : 1,2411. Die Doppelbrechung 

 ist sehr stark, die Auslöschung parallel zur Längserstreckung, die zugleich 

 Richtung grösster optischer Elasticität ist. Ebene der optischen Axen 

 senkrecht auf (010) ooPco. Schnitte parallel letzterer Fläche zeigen pris- 

 matische Spaltbarkeit [wonach ? Ref.] , welcher die Auslöschung parallel 

 geht. Aus der optischen Übereinstimmung und der krystallographischen 

 Ähnlichkeit mit den vorigen Salzen Na 2 0.3 TiO 2 schliesst Verf. , dass 

 auch die chemische Zusammensetzung übereinstimmen dürfte [? Ref.]. Der 

 beabsichtigte Entscheid, ob Na 2 . 3 TiO 2 mimetisch regulär ist und optisch 

 mit Perowskit übereinstimmt, ist aus den vorliegenden Daten nicht zu 

 entnehmen. Es ist nicht zu erkennen, inwieweit das Salz Na 2 0.3 TiO 2 

 etwa in seinen Winkeln denen eines regulären Krystalls sich nähert und 

 sonach mit den lamellären Krystallen des Perowskit isomorph ist. Lage 

 N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1898. Bd. II. aa 



